SÉANCE DU II DÉCEMBRE 1903. 979 



Parfois on recueille de l'or filiforme, variélé qui a déjà été obtenue par 

 Margoltet ('), par Liversidge (-) et que notre confrère M. Diltc (') a pré- 

 parée en dessous du point de fusion de l'or, en chauffant nne lame de ce 

 métal avec un mélange de chlorure et de pyrosulfate de sodium. Lahauteur 

 do ces filaments varie avec l'épaisseur de la couche d'or condensée sur le 

 tube froid. Ou rencontre aussi, dans les jiarties les plus voisines de ce tube 

 froid, de très petits cristaux jaunesbrilhuits et d'apparences cubique. Cet or 

 est accompagné d'une petite quanlité de chaux distillée et de ijraphite. 



Ce mélange, débarrassé de la chaux par un traitement à l'acide acétique 

 élendu, renferme de l'or tellement divisé que cette |)oussière reste en 

 suspension dans l'eau en lui doiuiaul, par transparence, nne coloration 

 verte. 



Enfin, en recueillant la vapeur d'or condensée sur une cloche en verre 

 mince, nous avons obtenu un dépôt d'une bellecouleur pourpre formé d'un 

 mélange de chaux et d'or distillé. 



Ces expériences de la distillation de l'or ont été répétées dans un tnbe de 

 cliarbon en plaçant le métal dans une nacelle de graphite. De même que 

 dans l'expérience précédente, on voit nettement le métal fondre sous l'ac- 

 tion de l'arc électrique, puis après i minute 3o secondes entrer en ébul- 

 lition. La vapeur qui s'élève de la nacelle rencontre la partie supérieure du 

 tube qui est fortement chauffée, reste complètement transparente, puis 

 vient se condenser dans les parties froides sous forme d'une véritable pluie 

 de globules d'une excessive îniesse. Dans une de ces expériences, en cliauf- 

 fanL 4 minutes avec un coiu-aut de joo ampères sous 1 10 volts, nous avons 

 distdlé 17^ de métal. Dans la partie condensée, au milieu d'un grand 

 nombre de sphérules métalliques, on rencontre quelques petits cristaux 

 d'or. Le lingot, examiné avec soin après l'expérience, était encore recou- 

 vert de ce voile noir de graphite donL nous avons parlé précédemment. 



Nous pouvons conclure de nos expériences que l'or est plus dil'ticdement 

 volatil que le cuivre. En cluuilfant, eu eifet, dans les mêmes conditions, 

 ces deux métaux, on voit se [produire l'ebidlition dans un temps beaucoup 



(') Maiigottet, Ueclierclies sur (es sulfures, séléniures eL i.eiLurures inélalUijues 

 {Ann. Ecole Normale. 1" série, t. \1II, 1S79, p. "i'y'j). 



i"^) LiVKRSiuGiï. On titp oriffin of inoss ,:^ol<l (H. .Society of iV. S. Wales, 6 sep- 

 tembre 1890 ). 



(•■') DriTii, Sur la crislalLisalion de l'or (Coi/ipCes rendus, l. C.V.Wl, 190U, p. i4'^)- 



